geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: Visual inspection of the parts of the container
Greek: Οπτική επιθεώρηση των μερών της δεξαμενής
English: Note 1: 6 containers shall be submitted for type approval.
Greek: Σημείωση 1: Σε δοκιμή έγκρισης τύπου πρέπει να υποβάλλονται 6 δεξαμενές.
English: Note 2: On one of these prototypes the volume of the container and the wall thickness of each part of the container shall be determined.
Greek: Σημείωση 2: Σε ένα από αυτά τα πρωτότυπα πρέπει να προσδιορίζεται ο όγκος της δεξαμενής και το πάχος των τοιχωμάτων κάθε μέρους της δεξαμενής.
English: Overview of tests to be performed on all-composite containers
Greek: Συνοπτική περιγραφή των δοκιμών στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται οι εξ ολοκλήρου σύνθετες δεξαμενές
English: All containers
Greek: Όλες οι δεξαμενές
English: Ambient temperature pressure cycling test
Greek: Δοκιμή κύκλων πίεσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
English: 1 per 5 batches
Greek: 1 ανά 5 παρτίδες
English: See para. 2.3.6.1.
Greek: Βλ. σημείο 2.3.6.1.
English: High temperature pressure cycling test
Greek: Δοκιμή κύκλων πίεσης σε υψηλή θερμοκρασία
English: See para. 2.3.6.2.
Greek: Βλ. σημείο 2.3.6.2.
English: External leak test
Greek: Δοκιμή εξωτερικής διαρροής
English: See para. 2.3.6.3.
Greek: Βλ. σημείο 2.3.6.3.
English: See para. 2.3.6.4.
Greek: Βλ. σημείο 2.3.6.4.
English: LPG cycling test
Greek: Δοκιμή κύκλων υγραερίου
English: See para. 2.3.6.5.
Greek: Βλ. σημείο 2.3.6.5.
English: High temperature creep test
Greek: Δοκιμή ερπυσμού σε υψηλή θερμοκρασία
English: See para. 2.3.6.6.
Greek: Βλ. σημείο 2.3.6.6.
English: See para. 2.7.
Greek: Βλ. σημείο 2.7.
English: See para. 2.8.
Greek: Βλ. σημείο 2.8.
English: Boss torque test
Greek: Δοκιμή στρέψης
English: See para. 2.9.
Greek: Βλ. σημείο 2.9.
English: Acid environment test
Greek: Δοκιμή σε όξινο περιβάλλον
English: See para. 2.10.
Greek: Βλ. σημείο 2.10.
English: Ultra-violet radiation test
Greek: Δοκιμή υπεριώδους ακτινοβολίας
English: See para. 2.11.
Greek: Βλ. σημείο 2.11.
English: Frequency of the mechanical tests
Greek: Συχνότητα των μηχανικών δοκιμών
English: The frequency of the tests for metal containers shall be: 1 container from each batch during production and for type testing, see Table 1.
Greek: Η συχνότητα των δοκιμών των μεταλλικών δεξαμενών πρέπει να είναι: για 1 δεξαμενή από κάθε παρτίδα κατά τη διάρκεια της παραγωγής και για τη δοκιμή τύπου, βλ. Πίνακα 1.
English: Test pieces which are not flat shall be flattened by a cold process.
Greek: Δοκίμια τα οποία δεν είναι επαρκώς επίπεδα πρέπει να εξομαλύνονται εν ψυχρώ.
English: In test pieces containing a weld, the weld shall be machined to trim the surplus.
Greek: Σε δοκίμια που περιέχουν συγκόλληση, η συγκόλληση υφίσταται μηχανουργική κατεργασία ώστε να αφαιρείται το επιπλέον πάχος.
English: Metal containers shall be subjected to the tests as described in Table 1.
Greek: Οι μεταλλικές δεξαμενές υποβάλλονται στις δοκιμές που περιγράφονται στον Πίνακα 1.
English: Test pieces from containers with one circumferential weld only (two sections) shall be taken from the places shown in Appendix 2, Figure 1.
Greek: Δοκίμια από δεξαμενές με μία μόνο συγκόλληση κατά πλάτος (δύο τομές) λαμβάνονται από τα σημεία που υποδεικνύονται στο προσάρτημα 2, Σχήμα 1.
English: Test pieces from containers with longitudinal and circumferential welds (three or more sections) shall be taken from the places shown in Appendix 2, Figure 2.
Greek: Δοκίμια από δεξαμενές με συγκολλήσεις κατά μήκος ή κατά πλάτος (τρεις ή περισσότερες τομές) λαμβάνονται από τα σημεία που υποδεικνύονται στο προσάρτημα 2, Σχήμα 2.
English: The frequency of the tests for all-composite containers shall be:
Greek: Η συχνότητα των δοκιμών των εξ ολοκλήρου σύνθετων δεξαμενών:
English: During production: 1 container from each batch
Greek: Κατά την παραγωγή: 1 δεξαμενή από κάθε παρτίδα
English: For type testing, see Table 2
Greek: Για τη δοκιμή τύπου, βλ. Πίνακα 2
English: All the mechanical tests for checking the properties of the parent metal and welds of the stress-resistant shells of the container are carried out on test pieces taken from finished containers.
Greek: Όλες οι μηχανικές δοκιμές για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών του βασικού μετάλλου και των συγκολλήσεων του ανθεκτικού στην καταπόνηση περιβλήματος της δεξαμενής αερίου πραγματοποιούνται στα δοκίμια που λαμβάνονται από έτοιμες δεξαμενές.
English: Types of tests and evaluation of test results
Greek: Τύποι δοκιμών και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών
English: Each sample container is subjected to the following tests:
Greek: Κάθε δεξαμενή-δείγμα υποβάλλεται στις ακόλουθες δοκιμές:
English: Containers with longitudinal and circumferential welds (three sections) on test-pieces taken from the places shown in Figure 1 of Appendix 2 of this annex:
Greek: Δεξαμενές με συγκολλήσεις κατά μήκος ή κατά πλάτος (τρεις τομές) σε δοκίμια που λαμβάνονται από τα σημεία που υποδεικνύονται στο σχήμα 1 του προσαρτήματος 2 του παρόντος παραρτήματος:
English: One tensile test on parent material; the test piece to be taken in the longitudinal direction (if this is not possible, it may be taken in a circumferential direction);
Greek: μία δοκιμή εφελκυσμού στο βασικό υλικό. Το δοκίμιο πρέπει να λαμβάνεται από το επίμηκες τμήμα της δεξαμενής (εάν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να λαμβάνεται από την περίμετρό της)·
English: One bend test on the longitudinal weld, the inner surface in tension;
Greek: μία δοκιμή κάμψης της κατά μήκος συγκόλλησης, με την εσωτερική επιφάνεια υπό εφελκυσμό·
English: One bend test on the longitudinal weld, the outer surface in tension;
Greek: στ) μία δοκιμή κάμψης της κατά μήκος συγκόλλησης, με την εξωτερική επιφάνεια υπό εφελκυσμό·
English: One bend test on the circumferential weld, the inner surface in tension;
Greek: μία δοκιμή κάμψης της κατά πλάτος συγκόλλησης, με την εσωτερική επιφάνεια υπό εφελκυσμό·
English: One bend test on the circumferential weld, the outer surface in tension; and
Greek: μία δοκιμή κάμψης της κατά πλάτος συγκόλλησης, με την εσωτερική επιφάνεια υπό εφελκυσμό· και
English: (ml, m2) A minimum of two macroscopic tests of valve boss/plate sections in case of the sidewall mounted valves referred to in paragraph 2.4.2. below.
Greek: (ml, m2) Τουλάχιστον δύο μακροσκοπικές δοκιμές των συγκολλήσεων της πλήμνης/έδρας της βαλβίδας, στην περίπτωση βαλβίδων στερεωμένων στα πλευρικά τοιχώματα της δεξαμενής σύμφωνα με το παρακάτω σημείο 2.4.2.
English: Containers with circumferential welds only (two sections) on test-pieces taken from the places shown in Figures 2a and 2b of Appendix 2 to this annex:
Greek: Δεξαμενές μόνο με συγκολλήσεις κατά πλάτος (δύο τομές) σε δοκίμια τα οποία λαμβάνονται από τα σημεία που υποδεικνύονται στα Σχήματα 2α και 2β του προσαρτήματος 2 του παρόντος παραρτήματος:
English: The tests as specified in paragraph 2.1.2.1.1. above with the exception of (c), (e) and (f) which are not applicable.
Greek: Οι δοκιμές που προδιαγράφονται στο παραπάνω σημείο 2.1.2.1.1. με εξαίρεση τις περιπτώσεις (γ), (ε) και (στ), οι οποίες δεν ισχύουν.
English: The test-piece for the tensile test on parent material shall be taken from (a) or (b) as mentioned in paragraph 2.1.2.1.1. above.
Greek: Τα δοκίμια για τη δοκιμή εφελκυσμού του βασικού υλικού πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με την περίπτωση (α) ή (β), όπως αναφέρεται στο παραπάνω σημείο 2.1.2.1.1.
English: Test-pieces which are not sufficiently flat must be flattened by cold pressing.
Greek: Δοκίμια τα οποία δεν είναι επαρκώς επίπεδα πρέπει να εξομαλύνονται σε πρέσα εν ψυχρώ.
English: In all test pieces containing a weld, the weld is machined to trim the surplus.
Greek: Σε όλα τα δοκίμια που περιέχουν συγκόλληση, η συγκόλληση υφίσταται μηχανουργική κατεργασία ώστε να αφαιρείται το επιπλέον πάχος..
English: Tensile test on parent metal
Greek: Δοκιμή εφελκυσμού του βασικού υλικού
English: The tensile test shall be carried out in accordance with Euronorms EN 876, EN 895 and EN 10002-1.
Greek: Η δοκιμή εφελκυσμού πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 876, EN 895 και EN 10002-1.
English: The values determined for yield stress, tensile strength and elongation after break must comply with the characteristics of the metal as required in paragraph 1.3. of this annex.
Greek: Οι τιμές που καθορίζονται για το όριο ελαστικότητας, την αντοχή στον εφελκυσμό και την επιμήκυνση θραύσης πρέπει να συμφωνούν με τα χαρακτηριστικά του μετάλλου όπως προβλέπεται στο σημείο 1.3. του παρόντος παραρτήματος.
English: Tensile test on welds
Greek: Δοκιμή εφελκυσμού των συγκολλήσεων
English: This tensile test perpendicular to the weld must be carried out on a test-piece having a reduced cross-section 25 mm in width for a length extending up to 15 mm beyond the edges of the weld, as shown in Figure 2 of Appendix 3 to this annex.
Greek: Η δοκιμή εφελκυσμού κάθετα προς τις συγκολλήσεις πρέπει να διεξάγεται σε δοκίμιο του οποίου η διατομή με το μικρότερο πλάτος του είναι 25 mm και μήκους που μπορεί να φτάσει μέχρι και 15 mm πέραν των ορίων της συγκόλλησης, όπως υποδεικνύεται στο Σχήμα 2 του προσαρτήματος 3 του παρόντος παραρτήματος.
English: Beyond this central part the width of the test-piece must increase progressively.
Greek: Πέρα από το κεντρικό αυτό τμήμα, το πλάτος του δείγματος πρέπει να αυξάνεται προοδευτικά.
English: The tensile strength value obtained must meet the minimum levels required by EN 10120.
Greek: Η ληφθείσα τιμή της αντοχής στον εφελκυσμό πρέπει να συμμορφώνεται προς τα ελάχιστα επίπεδα που απαιτούνται από το πρότυπο EN 10120.
English: The bend test shall be carried out in accordance with standards ISO 7438:2000 and ISO 7799:2000 and Euronorm EN 910 for welded parts.
Greek: Η δοκιμή κάμψης πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 7438:2000 και ISO 7799:2000 και το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 910 για συγκολλημένα μέρη.
English: The bend tests shall be carried out on the inner surface in tension and the outer surface in tension.
Greek: Οι δοκιμές κάμψης πρέπει να διεξάγονται με την εσωτερική και την εξωτερική επιφάνεια υπό εφελκυσμό.
English: Cracks must not appear in the test-piece when it is bent round a mandrel as long as the inside edges are separated by a distance not greater than the diameter of the mandrel + 3a (see Figure 1 in Appendix 3 of this annex).
Greek: Το δοκίμιο δεν πρέπει να παρουσιάζει ρωγμές όταν, κατά την κάμψη γύρω από έναν εμβολέα, η απόσταση που χωρίζει τα εσωτερικά χείλη δεν είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο του εμβολέα αυτού + 3a (βλ. Σχήμα 1 στο προσάρτημα 3 του παρόντος παραρτήματος).
English: The ratio (n) between the diameter of the mandrel and the thickness of the test piece must not exceed the values given in the following table:
Greek: Ο λόγος (n) της διαμέτρου του εμβολέα προς το πάχος του δοκιμίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τιμές που δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
English: Actual tensile strength Rt in (N/mm2)
Greek: Πραγματική αντοχή στον εφελκυσμό Rt σε (N/mm2)
English: Retesting for the tensile and bend tests
Greek: Επανάληψη της δοκιμής εφελκυσμού και της δοκιμής κάμψης
English: Retesting is permitted for the tensile and bend test.
Greek: Επιτρέπεται επανάληψη της δοκιμής εφελκυσμού και της δοκιμής κάμψης.
English: A second test shall consist of two test pieces taken from the same container.
Greek: Στη δεύτερη δοκιμή υποβάλλονται δύο δοκίμια που λαμβάνονται από την ίδια δεξαμενή.
English: If the results of these tests are satisfactory, the first test shall be ignored.
Greek: Εάν τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών είναι ικανοποιητικά, η πρώτη δοκιμή δεν λαμβάνεται υπόψη.
English: In the event where one or both of the retests fail to meet the requirements, the batch shall be rejected.
Greek: Σε περίπτωση που μία ή αμφότερες οι επαναληπτικές δοκιμές δεν πληρούν τις απαιτήσεις, η παρτίδα απορρίπτεται.
English: Burst test under hydraulic pressure
Greek: Δοκιμή διάρρηξης υπό υδραυλική πίεση
English: Containers subjected to this test must bear the inscriptions which it is proposed to affix on the section of the container subjected to pressure,
Greek: Οι δεξαμενές που υποβάλλονται στη δοκιμή αυτή πρέπει να φέρουν τις επιγραφές που προβλέπονται για το τμήμα της δεξαμενής που υποβάλλεται σε πίεση.
English: The burst test under hydraulic pressure must be carried out with equipment which enables the pressure to be increased at an even rate, until the container bursts and the change in pressure over time to be recorded.
Greek: Η δοκιμή διάρρηξης υπό υδραυλική πίεση πρέπει να πραγματοποιείται με τη βοήθεια εξοπλισμού που επιτρέπει την αύξηση της πίεσης με σταθερό ρυθμό έως ότου διαρραγεί η δεξαμενή, καθώς και την καταγραφή της μεταβολής της πίεσης σε συνάρτηση του χρόνου.
English: The maximum flow rate during the test should not exceed 3 per cent of the capacity of the container per minute.
Greek: Ο μέγιστος ρυθμός παροχής κατά τη δοκιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει ανά λεπτό το 3 τοις εκατό της χωρητικότητας της δεξαμενής.
English: The criteria adopted for the interpretation of the burst test are as follows:
Greek: Τα κριτήρια για την ερμηνεία της δοκιμής διάρρηξης είναι τα εξής:
English: Volumetric expansion of the metal container; it equals: volume of water used between the time when the pressure starts to rise and the time of bursting;
Greek: Αύξηση του όγκου της μεταλλικής δεξαμενής, η οποία ισούται με τον όγκο του νερού που χρησιμοποιείται ανάμεσα στη χρονική στιγμή της έναρξης της ανόδου της πίεσης και στη θραύση·
English: Examination of the tear and the shape of its edges;
Greek: Εξέταση του ρήγματος και του σχήματος των χειλέων του·
English: Test acceptance conditions
Greek: Συνθήκες αποδοχής της δοκιμής
English: The measured bursting pressure (Pr) must not under any circumstances be less than 2,25 × 3000 = 6750 kPa.
Greek: Η μετρούμενη πίεση διάρρηξης (Pr) δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από 2,25 × 3000 = 6750 kPa.
English: The specific change in the volume of the metal container at the time of bursting must not be less than:
Greek: Η μεταβολή του όγκου της μεταλλικής δεξαμενής τη στιγμή της διάρρηξης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από:
English: 20 per cent if the length of the metal container is greater than the diameter;
Greek: 20 τοις εκατό, εάν το μήκος της μεταλλικής δεξαμενής είναι μεγαλύτερο από τη διάμετρο·
English: 17 per cent if the length of the metal container is equal to or less than the diameter.
Greek: 17 τοις εκατό, εάν το μήκος της μεταλλικής δεξαμενής είναι ίσο ή μικρότερο από τη διάμετρο.
English: 8 per cent in the case of a special metal container as shown in Appendix 5, page 1, Figures A, B and C.
Greek: 8 τοις εκατό στην περίπτωση ειδικής μεταλλικής δεξαμενής όπως υποδεικνύεται στο προσάρτημα 5, σελίδα 1, Σχήματα A, B και Γ.
English: The burst test must not cause any fragmentation of the container.
Greek: Η δοκιμή διάρρηξης δεν πρέπει να προκαλεί κατακερματισμό της δεξαμενής.
English: The main fracture must not show any brittleness, i.e. the edges of the fracture must not be radial but must be at an angle to a diametrical plane and display a reduction of area throughout their thickness.
Greek: Το κύριο ρήγμα δεν πρέπει να είναι εύθραυστου τύπου, δηλαδή τα χείλη του δεν πρέπει να είναι ακτινικά, αλλά να παρουσιάζουν κλίση σε σχέση με το εγκάρσιο επίπεδο και συρρίκνωση σε όλο το πάχος τους.
English: For metal containers the fracture must not reveal an inherent defect in the metal.
Greek: Όσον αφορά μεταλλικές δεξαμενές, το ρήγμα δεν πρέπει να είναι ενδεικτικό εγγενών ελαττωμάτων του μετάλλου.
English: The weld must be at least as strong as the original metal but preferably stronger.
Greek: Η συγκόλληση πρέπει να επιδεικνύει την ίδια τουλάχιστον αντοχή με το αρχικό μέταλλο αλλά κατά προτίμηση υψηλότερη.
English: For all-composite containers, the fracture shall not reveal any defects in the structure.
Greek: Όσον αφορά εξ ολοκλήρου σύνθετες δεξαμενές, το ρήγμα δεν πρέπει να είναι ενδεικτικό κατασκευαστικών ελαττωμάτων.
English: Retesting for the burst test
Greek: Επανάληψη της δοκιμής διάρρηξης
English: Retesting is permitted for the burst test.
Greek: Επιτρέπεται η επανάληψη της δοκιμής διάρρηξης.
English: A second burst test shall be performed on two containers which have been produced successively to the first container within the same batch.
Greek: Η δεύτερη δοκιμή διάρρηξης διεξάγεται σε δύο δεξαμενές που κατασκευάστηκαν αμέσως μετά την πρώτη δεξαμενή στην ίδια παρτίδα.
English: The containers representative of the type of container submitted for approval (without accessories but with the outlets closed off) shall withstand an inner hydraulic pressure of 3000 kPa without leakages or becoming permanently distorted, according to the following requirements:
Greek: Οι δεξαμενές, οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές του τύπου δεξαμενής που υποβάλλεται για έγκριση (χωρίς παρελκόμενα και με τα στόμια κλειστά) πρέπει να αντέχουν εσωτερική υδραυλική πίεση 3000 kPa χωρίς διαρροές και χωρίς μόνιμες παραμορφώσεις, σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
English: The water pressure in the container must increase at an even rate until the test pressure of 3000 kPa is reached.
Greek: Η πίεση του νερού μέσα στη δεξαμενή πρέπει να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό μέχρι να επιτευχθεί η πίεση δοκιμής των 3000 kPa.
English: The container must remain under the test pressure long enough to make it possible to establish that the pressure is not falling off and that the container can be guaranteed leakproof.
Greek: Η δεξαμενή πρέπει να παραμένει υπό την πίεση δοκιμής επί χρονικό διάστημα που επαρκεί για να εξακριβωθεί ότι η πίεση δεν τείνει να μειωθεί και ότι δεν υπάρχει διαρροή.
English: After the test the container must show no signs of permanent deformation.
Greek: Μετά τη δοκιμή, η δεξαμενή δεν πρέπει να παρουσιάζει σημάδια μόνιμης παραμόρφωσης.
English: Any container tested which does not pass the test must be rejected.
Greek: Οι δεξαμενές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτές κατά τη δοκιμή πρέπει να απορρίπτονται.
English: Additional hydraulic tests to be performed on all-composite containers
Greek: Συμπληρωματικές υδραυλικές δοκιμές των εξ ολοκλήρου σύνθετων δεξαμενών
English: The finished container shall be pressure cycled to a maximum of 20000 cycles, according to the following procedure:
Greek: Η έτοιμη δεξαμενή πρέπει να υποβάλλεται σε κύκλους συμπίεσης-αποσυμπίεσης μέχρι το μέγιστο όριο των 20000 κύκλων, σύμφωνα με τη ακόλουθη διαδικασία:
English: fill the container to be tested with a non-corrosive fluid such as oil, inhibited water or glycol;
Greek: η υπό δοκιμή δεξαμενή πληρώνεται με μη διαβρωτικό υγρό όπως έλαιο, αποσκληρυμένο νερό ή γλυκόλη·
English: cycle the pressure in the container between not more than 300 kPa and not less than 3000 kPa at a rate not to exceed 10 cycles per minutes.
Greek: η πίεση εντός της δεξαμενής αυξομειώνεται κυκλικά με την ελάχιστη τιμή να μην υπερβαίνει τα 300 kPa και τη μέγιστη τιμή να μην υπολείπεται των 3000 kPa με ρυθμό μεταβολής 10 κύκλους ανά λεπτό κατά το μέγιστο.
English: This cycle shall be performed at least 10000 times and continued until 20000 times unless a leak before break appears;
Greek: Ο κύκλος αυτός πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον 10000 φορές και να επαναλαμβάνεται μέχρι τις 20000 φορές μέχρι διαρροής πριν από τη θραύση·
English: the number of cycles to failure shall be reported, along with the location and description of the failure initiation.
Greek: πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός των κύκλων μέχρι τη βλάβη και η θέση της βλάβης, καθώς και να περιγράφεται η έναρξή της.
English: Before reaching 10000 cycles, the container shall not fail or leak.
Greek: Δεν πρέπει να παρουσιάζεται βλάβη ή διαρροή στη δεξαμενή πριν από τη συμπλήρωση 10000 κύκλων.
English: After completing 10000 cycles, the container may leak before break.
Greek: Διαρροή στη δεξαμενή πριν από τη θραύση επιτρέπεται μετά από τη συμπλήρωση 10000 κύκλων.
English: Retesting
Greek: Επανάληψη της δοκιμής
English: Retesting is permitted for the ambient temperature pressure cycling test.
Greek: Επιτρέπεται η επανάληψη της δοκιμής κύκλων πίεσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
English: A second test shall be performed on two containers which have been produced successively to the first container within the same batch.
Greek: Μια δεύτερη δοκιμή διεξάγεται σε δύο δεξαμενές που κατασκευάστηκαν αμέσως μετά την πρώτη δεξαμενή στην ίδια παρτίδα.
English: +High temperature pressure cycling test
Greek: Δοκιμή κύκλων πίεσης σε υψηλή θερμοκρασία
English: Finished containers shall be cycle tested, without showing evidence of rupture, leakage, or fibre unravelling, as follows:
Greek: Οι έτοιμες δεξαμενές πρέπει να υποβάλλονται σε κύκλους συμπίεσης-αποσυμπίεσης χωρίς να εμφανίζουν σημάδια ρήξης, διαρροής ή ξηλώματος των ινών, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
English: Fill the container to be tested with a non-corrosive fluid such as oil, inhibited water or glycol;
Greek: η υπό δοκιμή δεξαμενή πληρώνεται με μη διαβρωτικό υγρό όπως έλαιο, αποσκληρυμένο νερό ή γλυκόλη·
English: Condition for 48 hours at 0 kPa, 65 °C, and 95 per cent or greater relative humidity.
Greek: η δεξαμενή εγκλιματίζεται επί 48 ώρες σε πίεση 0 kPa, θερμοκρασία 65 °C και σε σχετική υγρασία 95 τοις εκατό ή μεγαλύτερη·
English: Hydrostatically pressurize for 3600 cycles not exceeding 10 cycles per minute, between not more than 300 kPa and not less than 3000 kPa at 65 °C and 95 per cent humidity;
Greek: η δεξαμενή υποβάλλεται σε υδροστατική πίεση για 3600 κύκλους με ρυθμό που δεν υπερβαίνει τους 10 κύκλους ανά λεπτό, με την ελάχιστη τιμή να μην υπερβαίνει τα 300 kPa και τη μέγιστη τιμή να μην υπολείπεται των 3000 kPa, σε θερμοκρασία 65 °C και σε σχετική υγρασία 95 τοις εκατό.
English: Following the pressure cycling at high temperature, containers shall be submitted to the external leak test and then hydrostatically pressurized to failure in accordance with the burst test procedure.
Greek: Μετά την κυκλική μεταβολή της πίεσης σε υψηλή θερμοκρασία, οι δεξαμενές πρέπει να υποβάλλονται στη δοκιμή εξωτερικής διαρροής και εν συνεχεία σε υδροστατική πίεση μέχρι βλάβης σύμφωνα με τη διαδικασία της δοκιμής διάρρηξης.
English: The container shall comply with the external leak test requirements as defined in paragraph 2.3.6.3.
Greek: Η δεξαμενή πρέπει να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της δοκιμής εξωτερικής διαρροής όπως ορίζεται στο σημείο 2.3.6.3.
English: The container shall achieve a minimum burst pressure of 85 per cent of the burst pressure.
Greek: Στη δεξαμενή πρέπει να επιτυγχάνεται ελάχιστη πίεση διάρρηξης ίση με το 85 τοις εκατό της πίεσης διάρρηξης.
English: Retesting is permitted for the high temperature pressure cycling test.
Greek: Επιτρέπεται η επανάληψη της δοκιμής κύκλων πίεσης σε υψηλή θερμοκρασία.
English: While under 3000 kPa pressure, the container shall be submerged in soapy water to detect leakage (bubble test).
Greek: Υπό πίεση 3000 kPa, η δεξαμενή πρέπει να βυθίζεται σε σαπουνόνερο για τον εντοπισμό τυχόν διαρροής (δοκιμή φυσαλίδων).
English: The container shall not show any leakage.
Greek: Η δεξαμενή δεν πρέπει να παρουσιάζει διαρροή.
English: Retesting is permitted for the external leak test.
Greek: Επιτρέπεται η επανάληψη της δοκιμής εξωτερικής διαρροής.
English: All the tests shall be performed at 40 °C on a container fuelled with commercial propane at 80 per cent of its water capacity.
Greek: Όλες οι δοκιμές διεξάγονται σε θερμοκρασία 40 °C, σε δεξαμενή που περιέχει εμπορικό προπάνιο στο 80 τοις εκατό της χωρητικότητάς της σε νερό.
English: The test shall be held during at least 8 weeks until the steady state permeation of the structure is observed during at least 500 hours.
Greek: Η δοκιμή πρέπει να συνεχίζεται τουλάχιστον επί 8 εβδομάδες, έως ότου παρατηρηθεί σταθερή διαπέραση της κατασκευής για τουλάχιστον 500 ώρες.
English: Then, the rate of the container weight loss shall be measured.
Greek: Εν συνεχεία, πρέπει να μετράται ο ρυθμός απώλειας βάρους της δεξαμενής.
English: The graph of mass change per number of days shall be recorded.
Greek: Πρέπει να σχεδιάζεται η καμπύλη μεταβολής του βάρους ανά αριθμό ημερών.
English: The rate of mass loss shall be less than 0,15 g/hour.
Greek: Ο ρυθμός απώλειας βάρους πρέπει να είναι μικρότερος από 0,15 g/ώρα.
English: Retesting is permitted for the permeation test.
Greek: Επιτρέπεται η επανάληψη της δοκιμής διαπέρασης.